**********************************************************************************************************************************
Instandsetzung von Ziegelsichtmauerwerk
**********************************************************************************************************************************


::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
001 Vorbemerkungen
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Muster-Leistungsbeschreibung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wir weisen darauf hin, dass diese
Muster-Leistungsbeschreibung einen Leitfaden in
Form von Textbausteinen darstellt. 
Tatsächliche Objektdaten waren nicht bekannt und
sind in dieser Muster-Leistungsbeschreibung nicht 
berücksichtigt worden. 

Mit Verwendung der angeführten Textbausteine ist
der Anwender / Planer verpflichtet, eine Prüfung 
der jeweiligen Gegebenheiten vor Ort 
durchzuführen, sowie anderweitige besondere 
Bestimmungen oder Vorschriften, bauaufsichtliche 
oder statische Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Die Muster-Leistungsbeschreibung ist von dem 
Anwender / Planer nach der Untersuchung des Objektes / Bauzustandsanalyse an die tatsächlichen Objektgegebenheiten anzupassen. 

Mit der Übermittlung dieser Muster-Leistungsbeschreibung
ist keine Projektberatung verbunden.

Das aufzubringende Produktsystem
ist durchgängig mit den vom Systemhersteller
vorgesehenen Systemkomponenten auszuführen.

Der Ausführende hat bei der Verarbeitung der
Produkte grundsätzlich die Ausführungsanweisungen 
und/oder Vorgaben der jeweiligen aktuellen technischen Merkblätter des Herstellers zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis Regelwerke WTA
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bei der Ausführung der Arbeiten sind insbesondere
	die Regelwerke der WTA (Wissenschaftlich-Technische
	Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und
	Denkmalpflege e.V.) zu beachten, z.B.:
	3-5 "Natursteinrestaurierung nach WTA: Reinigung"
	3-17 "Hydrophobierende Imprägnierung von mineralischen Baustoffen"
	4-3 "Instandsetzen von Mauerwerk - Standsicherheit/Tragfähigkeit"
	4-5 "Beurteilung von Mauerwerk - Mauerwerksdiagnostik"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Überprüfung der instandzusetzenden Flächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die instandzusetzenden Flächen 
sind auf Verschmutzungen, Verfärbungen, Hohllagen,
Durchfeuchtungen, Flecke und Risse zu überprüfen.

Der Untergrund muß sauber, tragfähig, frei von 
biologischem Bewuchs, Tensiden, 
Staub- und Schalmittel-, Öl- und Fettrückständen 
u.a. trennenden Substanzen sein.

Baumängel wie Risse, rissige Fugen, fehlerhafte
Anschlüsse, aufsteigende und hygroskopische 
Feuchtigkeit müssen vorher beseitigt werden.

Bei Vorhandensein von bauschädlichen Salzen
ist eine quantitative Schadsalzanalyse unerlässlich.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Baustelleneinrichtung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Geräte, Werkzeuge und sonstige
Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Erfüllung der Bauleistungen gehören,
antransportieren, bereitstellen und,
soweit nicht gesondert berechnet,
betriebsfertig einrichten, einschl. aller dazu
notwendigen Arbeiten. Baubüros,
Unterkünfte, Werkstätten, Läger o. ä. 
soweit erforderlich,
antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser- und
Fernsprechanschluss sowie
Entsorgungseinrichtungen o.ä. für die
Baustelle herstellen. Die
Verbrauchskosten werden separat zu Lasten
des AN abgerechnet. Kosten für Vorhaltung 
und Betrieb von Werkzeugen und Geräten,
sind nicht in diese Pauschale, sondern mit in
die Einheitspreise der entsprechenden
Teilleistungen einzurechnen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zum Schutz angrenzender Bauteile
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alle nicht zu behandelnden Flächen und solche, 
die nicht mit dem jeweiligen Produkt
in Berührung kommen sollen, wie z. B. Fenster, Türen,
Wand- u. Bodenflächen sind mittels Polyethylenfolien,
Hartfaserplatten oder anderer geeigneter Maßnahmen
abzudecken und zu schützen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zur Abfallentsorgung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der durch die Arbeiten anfallende Schmutz bzw.
Abfall wird Eigentum des Auftragnehmers und ist
von diesem gemäß den örtlichen Bestimmungen
aufzufangen und sach- und fachgerecht zu entsorgen.
Die örtlich geltenden Emissionsschutzbestimmungen sind zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweis zu Aufwand für Probe-/Musterflächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Kosten für das Herstellen von Probe- und/oder Musterflächen
incl. Schutzmaßnahmen für angrenzende und nicht zu behandelnde Flächen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, ebenso das Vorhalten dafür notwendiger Materialien, Werkzeuge, Maschinen und Geräte.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
002 Reinigung
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur Reinigung der Baustoffoberflächen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ziel der Reinigung ist nicht eine absolut saubere, porentief reine Baustoffoberfläche, sondern die Entfernung von 
nicht tragfähigen Altbeschichtungen und/oder Verunreinigungen, welche die feuchtetechnischen Eigenschaften des Baustoffes und/oder die Haftung nachfolgend aufzubringender Materialien negativ beeinflussen.

Das Reinigungsziel ist objektbezogen in Abstimmung mit dem AG bzw. der örtlichen Bauleitung festzulegen

Die Eignung des angebotenen Reinigungsverfahrens ist an Hand von Probefläche nachzuweisen.
Erst nach Abnahme der Probeflächen durch den AG bzw. der örtlichen Bauleitung darf mit den Arbeiten begonnen werden.

Die Kosten für das Herstellen von Probe- und/oder Musterflächen incl. Schutzmaßnahmen für angrenzende und nicht zu behandelnde Flächen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren, ebenso das Vorhalten dafür notwendiger Materialien, Werkzeuge, Maschinen und Geräte.

Ein Substanzverlust durch zu hohen Arbeitsdruck und/oder zu hoher Abrasion des Reinigungsverfahrens sind in jedem Fall zu vermeiden. Führt das ausgewählte bzw. vorgeschriebene Reinigungsverfahren zu einer merklichen Schädigung der Oberfläche, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen
und die Bauleitung zu verständigen.

Anfallendes Wasser und abgetragenes Material
wird Eigentum des AN und ist umweltgerecht nach
den Bestimmungen des Gesetzgebers zu entsorgen.
Die örtlich geltenden Immissionsschutzbestimmungen
sind zu beachten.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
002001 Reinigung mit Hochdruckreiniger und Wasser
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigung der Flächen mit klarem Wasser 
unter Verwendung eines 
Hochdruckreingungs- oder Heißdampfstrahlgerätes (Druckeinstellung, Temperatur 
und Einwirkzeit ist Hand von Probeflächen festzulegen).

Untergrund:_________________

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
002002 Reinigung im rotec-Softstrahlverfahren
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entfernen von Verschmutzungen
mit dem untergrundschonenden rotec-Softstrahlverfahren. 

Eigenschaften des Strahlmittels:
Synthetisches Softstrahl-Granulat
Substanzschonend
Optimale Leistung bei minimalem Oberflächenabtrag
Keine Gefahr der Silikose durch Strahlmittel
Anwendbar gemäß den Anforderungen der BGR 500 Kapitel 2.24
Umweltfreundliches Strahlmittel in Anlehnung an ISO 11126-4 N/CS/G

Produktkenndaten des Strahlmittels:
Teilchenform Kubisch
Härte nach Mohs 6 - 7
Spezifisches Gewicht ca. 2,4 - 2,6 g/cm³
Schüttdichte ca. 1,05 - 1,4 g/cm³

Reinigungsgrad, Strahldruck, Wasseranteil 
und Strahlgut-Körnung sind mittels genügend großer,
repräsentativer Probeflächen festzulegen.

Produkt / Verbrauch:
ca. 40-100 kg/h Remmers rotec Glaspudermehl 
<5280> A0  0,04 - 0,09 mm 
<5278> A2  0,09 - 0,25 mm

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002003 Reinigung mit biologisch abbaubarer Tensidlösung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reinigen der Fassadenflächen mit einer biologisch abbaubaren Tensidlösung.

Produkt: Remmers Clean SL
oder glw.

Eigenschaften:
Hohe Waschaktivität
Hoch ergiebiges Konzentrat
Schaumarm
Manuell und maschinell verarbeitbar
Biologisch abbaubar

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) 1,00 kg/l
Tensidgehalt Ca. 10 %
pH-Wert (20 °C) Ca. 11,5

Angebotenes Produkt:_____________

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,01 – 0,05 l/m² Remmers Clean SL <0671>
je nach Verunreinigung

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002004 Reinigung mit Fassadenreiniger-Paste
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entfernung von starken,urbanen Verschmutzungen (Ruß, Staub, Industrieschmutz, etc.) auf mineralischen Baustoffuntergründen,
ausgenommen Kalksandsteine und glasierte Flächen
mit Fassadenreiniger-Paste.

Produkt: Remmers Clean FP
oder glw.

Eigenschaften: 
Hohe Reinigungskraft
Pastöse Form
Standfest an senkrechten Flächen
Rationeller Auftrag

Produktkenndaten:
Trägermaterial Wasser
Viskosität Ca. 1800 mPa·s
Aussehen Gelblich
pH-Wert (20 °C) Ca. 5,0

Angebotenes Produkt:_____________

Produkt / Verbrauch:
ca.0,1 kg/m² Remmers Clean FP <0666>
je nach Verunreinigung

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002005 Reinigung mit bakterizid, fungizid und
algizid wirkendem Kombinationsprodukt
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entfernen von biologischen Verschmutzungen auf mineralischen Untergründen mit einem bakterizid, fungizid und algizid wirkendem Kombinationsprodukt.

Produkt: Remmers BFA
oder glw.

Eigenschaften:
Ohne hydrophobierende Wirkung
Frei von Schwermetallen

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) 1,0 kg/l
pH-Wert (20 °C) 7,5

Grobe Verschmutzungen mechanisch oder mit Hochdruckreiniger oder Heißdampfstrahlgerät entfernen.
Produkt ggf. mehrmals mit geeignetem Werkzeug aufbringen.
Nach einer vorher festgelegten Einwirkzeit die behandelte Fläche mit Hochdruckreiniger oder Heißdampfstrahlgerät reinigen.

Die Einwirkzeit, der Verbrauch des Reinigers sowie die Art des Hochdruckreinigers / Heißdampfstrahlgerätes sowie Reinigungsdruck werden nach Beurteilung von Musterflächen durch die fachlich Beteiligten festgelegt.

Angebotenes Produkt:_____________

Produkt / Verbrauch:
mind. 0,2 l/m² Remmers BFA <0673>
je nach Verunreinigung

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002006 Reinigung mit saurer Reinigungslösung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entfernen von starken kalkhaltigen Verunreinigungen 
auf mineralischen Untergründen
mit einer sauren Reingungslösung.

Produkt: Remmers Clean AC[basic]
oder glw.

Eigenschaften:
Hoch ergiebiges Pulverkonzentrat
Leichte Löslichkeit in warmem Wasser
pH-Wert 0,8 (10 % Lsg.)

Produktkenndaten:
Aussehen: weißes, kristallines Pulver
Löslichkeit: Sehr gut
pH-Wert: (20 °C) 0,8 (10 % Lsg.)

Die Einwirkzeit und der Verbrauch des Reinigers werden nach 
Beurteilung von Musterflächen durch die fachlich Beteiligten festgelegt.

Angebotenes Produkt:_____________

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,05 - 0,1 kg/m² Remmers Clean AC [basic]  <0672>
je nach Verunreinigung

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002007 Reinigung mit gebrauchsfertigem, saurem
Reiniger
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entfernen von Kalk- und Mörtelschleiern
auf mineralischen Untergründen
mit einem sauren Reiniger.

Produkt: Remmers Clean WR
oder glw.

Eigenschaften:
Tensidfrei
Gebrauchsfertig
pH-Wert ca. 1,0

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) Ca. 1,04 g/ml
Aussehen Farblos
pH-Wert (20 °C) Ca. 1,0

Die Einwirkzeit und der Verbrauch des Reinigers werden nach 
Beurteilung von Musterflächen durch die fachlich Beteiligten festgelegt.

Angebotenes Produkt:_____________

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,3 - 0,5 l/m² Clean WR <0675> 
je nach Verunreinigung

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
002008 Reinigung mit pastösem Abbeizer &amp; Graffiti-Entferner
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Entfernen von Altanstrichen oder Graffitis mit
einem pastösen, wasseremulgierbaren 
Abbeizer.

Produkt: Remmers AGE
oder glw.

Eigenschaften:
Lange offene Verarbeitungszeit
N-Methyl-Pyrrolidon-, CKW- und alkalifrei
Biologisch abbaubar

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) 1,04 kg/l
Viskosität Ca. 7000 mPas
Aussehen Gelblich
pH-Wert (20 °C) Ca. 8,5

Die Einwirkzeit und der Verbrauch des Reinigers werden nach 
Beurteilung von Musterflächen durch die fachlich Beteiligten festgelegt.

Angebotenes Produkt:_____________

Produkt / Verbrauch:
ca. 0,3 – 0,5 l/m² je Arbeitsgang Remmers AGE <1368>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
003 Vorarbeiten
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003001 Ausräumen von geschädigtem /morbidem
Fugenmaterial
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ausräumen von schadhaften Fugen mit geeignetem Werkzeug ohne Beschädigung der Fugenflanken. 
Anschließend den Fugenraum mit ölfreier Druckluft ausblasen..
Breite der Fugen i.M.: ________cm
Ausräumtiefe:             ________cm

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
003002 Zerstörte Steine ersetzen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zerstörte  und stark geschädigte Steine nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung/Auftraggeber ausbauen
und durch Material gleicher Art und Güte gemäß dem ungeschädigten Originalmaterial ersetzen.

Es ist ein dem Originalbestand angepasster Mauer-/Verlegemörtel zu verwenden.

Die ausgebauten Materialien gehen in den Besitz des AN über und sind gemäß den örtlichen Bestimmungen sach- und fachgerecht
zu entsorgen.

Einheit: St

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
003003 Partielle Vorfestigung vor der Reinigung mit KSE 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partielle Vorfestigung von schwachen Verwitterungen 
auf mineralischen Oberflächen vor der Reinigung 
zur Sicherung und Vermeidung von 
Substanzverlusten mit einem einkomponentigen
Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE)-Basis 
mit geringer Gelabscheidungsrate und 
ohne hydrophobierende Zusätze.

Produkt: KSE 100
oder glw.

Eigenschaften:
Gelabscheidungsrate: ca. 10 %
Enthält Speziallösemittel zur Vermeidung unerwünschter Rückwanderungseffekte während
der Reaktionszeit
Nicht hydrophobierend
Hohe Eindringtiefe
Reaktionszeit mind. 28 Tage

Produktkenndaten im Anlieferungszustand:
Dichte (20 °C) 0,80 g/cm³
Wirkstoffgehalt ca. 20 M.-%
Katalysatorsystem neutral

Die mehrwöchige Reaktionszeit sowie die hierfür
notwendigen klimatischen Bedingungen,
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %
Lufttemperatur:               + 10 bis + 25 °C
sind zu berücksichtigen.

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie Aufgabenstellung zwischen 0,3 l/m² und 
mehreren l/m² Remmers KSE 100 <0719>
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.
ermittelter Verbrauch:
______ l/m² Remmers KSE 100 <0719>

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
004 Steinrestaurierung
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
004001 Partielle Steinfestigung mit Remmers KSE 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partielle Festigung von schwachen Verwitterungen 
auf mineralischen Oberflächen mit einem einkomponentigen
Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE)-Basis 
mit geringer Gelabscheidungsrate und 
ohne hydrophobierende Zusätze.

Produkt: KSE 100
oder glw.

Eigenschaften:
Gelabscheidungsrate: ca. 10 %
Enthält Speziallösemittel zur Vermeidung unerwünschter Rückwanderungseffekte während
der Reaktionszeit
Nicht hydrophobierend
Hohe Eindringtiefe
Reaktionszeit mind. 28 Tage

Produktkenndaten im Anlieferungszustand:
Dichte (20 °C) 0,80 g/cm³
Wirkstoffgehalt ca. 20 M.-%
Katalysatorsystem neutral

Die mehrwöchige Reaktionszeit sowie die hierfür
notwendigen klimatischen Bedingungen,
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %
Lufttemperatur:               + 10 bis + 25 °C
sind zu berücksichtigen.

Produkt / Verbrauch:
Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie Aufgabenstellung zwischen 0,3 l/m² und mehreren l/m² Remmers KSE 100 <0719>
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.
ermittelter Verbrauch:
______ l/m² Remmers KSE 100 <0719>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
004002 Partielle Steinfestigung mit KSE 300
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Partielle strukturelle Festigung von deutlich verwitterten und 
aufgelockerten mineralischen Oberflächen 
mit einem einkomponentigen, lösemittelfreien
Steinfestiger auf Kieselsäureester (KSE)-Basis 
ohne hydrophobierende Zusätze.

Produkt: KSE 300
oder glw.

Eigenschaften:
Gelabscheidungsrate: ca. 30 %
Nicht hydrophobierend
Hohe Eindringtiefe
Reaktionszeit mind. 28 Tage
Katalysatorsystem neutral

Produktkenndaten im Anlieferungszustand:
Dichte (20 °C) 0,98 g/cm³
Wirkstoffgehalt ca. 99 M.-%


Die mehrwöchige Reaktionszeit sowie die hierfür
notwendigen klimatischen Bedingungen,
Relative Luftfeuchtigkeit: 50 bis 70 %
Lufttemperatur:               + 10 bis + 25 °C
sind zu berücksichtigen.

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
Nach Art und Zustand des Untergrundes sowie Aufgabenstellung zwischen 0,3 l/m² und mehreren l/m² Remmers KSE 300 <0720>
Genauen Bedarf an einer ausreichend großen Probefläche ermitteln.
ermittelter Verbrauch:
______ l/m² Remmers KSE 300 <0720>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
004003 Reprofilierung und Restaurierung mit Steinergänzungsmörtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprofilierung, Restaurierung und Ergänzung von
oberflächlich beschädigten und/oder verwitterten Ziegeln mit
Steinergänzungsmörtel/Restauriermörtel. 

Produkt: Remmers RM pro
oder glw. 

Eigenschaften:
Zuschlagstoffe und Bindemittel mineralisch
Niedriger Gehalt an freien Alkalien
Gegen „Null“ auslaufend verarbeitbar
Gute Flankenhaftung
Geringe Eigenspannung
UV-beständige Pigmente
hydrophob einstellbar

Produktkenndaten:
Schüttdichte ca. 1,5 - 1,7 kg/dm³
Schwindverformung DIN52450:
Nach 7 Tagen: ca. -0,2 mm/m
Nach 28 Tagen: ca. -0,6 mm/m
Biegezugfestigkeit:
Normal ca. 3,5 N/mm²
Weich ca. 2,5 N/mm²
Druckfestigkeit:
Normal < 13 N/mm²
Weich < 8 N/mm²
E-Modul (DIN 1048):
Normal ca. 11 kN/mm²
Weich ca. 5 kN/mm²
Größtkorn:
- fein (1,0): < 1,0 mm
- mittel (0,5) < 0,5 mm
- grob (2,0) < 0,2 mm

Physikalische Kenndaten, insbesondere die
Druckfestigkeit sowie Farbe und Körnung
sind auf den Untergrund abzustimmen.

Angebotenes Produkt:______________

Gewählte Spezifikation:
Festigkeit: __________
Körnung:   __________
Farbton:    __________ nach Musterkollektion des Herstellers

Vor Beginn der Arbeiten ist eine genügend große,
repräsentative Musterfläche anzulegen. Erst nach
Abnahme der Musterfläche durch die fachlich
Beteiligten darf mit den Arbeiten begonnen werden.

Produkt / Verbrauch:
ca. 1,6 kg/l Hohlraum Remmers RM pro   
<0597> Körnung fein bis 0,2 mm, Festigkeit normal < 13 N/mm²
<0598> Körnung mittel bis 0,5 mm, Festigkeit normal < 13 N/mm²
<0599> Körnung grob bis 2,0,mm, Festigkeit normal < 13 N/mm²
<0591> Körnung fein bis 0,2 mm, Festigkeit weich < 8 N/mm²
<0592> Körnung mittel bis 0,5 mm, Festigkeit weich < 8 N/mm²
<0593> Körnung grob bis 2,0,mm, Festigkeit weich < 8 N/mm²

Einheit: ltr

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
004004 Farbige Angleichung durch Schlämmauftrag
mit Restauriermörtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dünnschichtige Überarbeitung geringfügig 
geschädigter Oberflächen durch Schlämmauftrag
mit Restauriermörtel. 

Produkt: Remmers RM pro
oder glw.

Eigenschaften:
Zuschlagstoffe und Bindemittel mineralisch
Niedriger Gehalt an freien Alkalien
Gegen „Null“ auslaufend verarbeitbar
Gute Flankenhaftung
Geringe Eigenspannung
UV-beständige Pigmente

Produktkenndaten:
Schüttdichte ca. 1,5 - 1,7 kg/dm³
Schwindverformung DIN52450:
Nach 7 Tagen: ca. -0,2 mm/m
Nach 28 Tagen: ca. -0,6 mm/m
Biegezugfestigkeit:
Normal ca. 3,5 N/mm²
Weich ca. 2,5 N/mm²
Druckfestigkeit:
Normal < 13 N/mm²
Weich < 8 N/mm²
E-Modul (DIN 1048):
Normal ca. 11 kN/mm²
Weich ca. 5 kN/mm²
Größtkorn:
- fein (1,0): < 1,0 mm
- mittel (0,5) < 0,5 mm
- grob (2,0) < 0,2 mm

Physikalische Kenndaten, insbesondere die
Druckfestigkeit sowie Farbe und Körnung
sind auf den Untergrund abzustimmen.

Angebotenes Produkt:______________

Gewählte Spezifikation:
Festigkeit: __________
Körnung:   __________
Farbton:    __________ nach Musterkollektion des Herstellers

Vor Beginn der Arbeiten ist eine genügend große,
repräsentative Musterfläche anzulegen. Erst nach
Abnahme der Musterfläche durch die fachlich
Beteiligten darf mit den Arbeiten begonnen werden.

Produkt / Verbrauch:
ca. 1,6 kg/l Hohlraum Remmers RM pro 
<0597> Körnung fein bis 0,2 mm, Festigkeit normal < 13 N/mm²
<0598> Körnung mittel bis 0,5 mm, Festigkeit normal < 13 N/mm²
<0599> Körnung grob bis 2,0,mm, Festigkeit normal < 13 N/mm²
<0591> Körnung fein bis 0,2 mm, Festigkeit weich < 8 N/mm²
<0592> Körnung mittel bis 0,5 mm, Festigkeit weich < 8 N/mm²
<0599> Körnung grob bis 2,0,mm, Festigkeit weich < 8 N/mm²


Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
005 Verfugung
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
005001 Verfugen mit Kalk-Zement-Sanier-Fugenmörtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfugung des Sichtmauerwerks  
mit Kalk-Zement-Sanier-Fugenmörtel,

Produkt: Remmers FM SAN
oder glw. 

Der Fugenmörtel muss feuchtigkeitsunempfindlich,
wetterbeständig, wasserdampfdurchlässig und
rissunempfindlich sein.

Produktkenndaten:
Druckfestigkeit (28 d): > 5 N/mm² (M5)
dyn. E-Modul 828d): > 7000 N/mm²
Porosität: ca. 30 Vol.-%
Größtkorn:  1,0 mm

Angebotenes Produkt:______________

Farbton: ___________ nach Musterkollektion des Herstellers

Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. 
Die Größe der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit den
fachlich Beteiligten festzulegen.

Produkt / Verbrauch:
Ca. 1,6 kg/l Hohlraum Remmers FM SAN
 altweiß            <1065>
 grau                <1066>
 anthrazit           <1067>
 beige                <1069>
 Sonderfarbtöne*  <1061>
*porenhydrophobe Einstellung möglich

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
005002 Verfugen mit Trass-Kalk-Zement-Fugenmörtel
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verfugung des Sichtmauerwerks  
mit Trass-Kalk-Zement-Fugenmörtel 
mit hohem Sulfatwiderstand und 
niedrig wirksamer Alkaligehalt (SR/NA).

Produkt: Remmers FM TK
oder glw. 

Produktkenndaten:
Druckfestigkeit (28 d): > 5 N/mm² (M5)
Biegezugfestigkeit (28 d): ca.: 2,5 N/mm²
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl µ ca.: 15
Porosität: ca. 30 Vol.-%

Leistungsprofil wählbar: 
Größtkorn:
- fein (1,0): < 1,0 mm
- mittel (2,0) < 2,0 mm

Angebotenes Produkt:______________
Gewähltes Größtkorn:_________
Farbton: nach Remmers FM Musterkollektion
gewählter Farbton:____________

Die Verfugung erfolgt abschnittsweise. Die Größe
der Bauabschnitte ist vorher in Absprache mit den
fachlich Beteiligten festzulegen.

Produkt / Verbrauch:
ca. 1,7 kg/l Hohlraum Remmers FM TK 
<1026> trassgrau (Eigenfarbe), Größtkorn: 1,0 mm
<1022> Snderfarbton, Größtkorn: 1,0 mm
<1023> Sonderfarbton, Größtkorn: 2,0 mm

Einheit: m2
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
006 Hydrophobierende Imprägnierung
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hinweise zur hydrophobierenden Imprägnierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Von der hydrophobierenden Imprägnierung von Teilflächen an einer Fassade ist abzuraten.
Es muss in jedem Fall gewährleistet sein, dass Wasser nicht
hinter die hydrophobierte Zone gelangen kann.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Grundposition 001.0 *** 
006001 Hydrophobierende Imprägnierung mit
Fassadencreme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrophobierende Imprägnierung der vorbereiteten Flächen 
mit einer Silanemulsion in Cremeform.

Produkt:
Remmers Funcosil FC
oder glw.

Eigenschaften:
Hoch wasserabweisend
Wasserdampfdiffusionsoffen
Verbessert die Frost-/Tausalzbeständigkeit
Ausgezeichnetes Eindringvermögen
UV-beständig
Alkalibeständig

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) Ca. 0,84 kg/l
Wirkstoffbasis Silan/Siloxan
Wirkstoffgehalt Ca. 40 M.-%
Flammpunkt > 61

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
abhängig vom Untergrund:
ca.0,15 - 0,2 l/m² Remmers Funcosil FC <0711>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.1 *** 
006002 Hydrophobierende Imprägnierung mit
Fassadencreme mit Farbtonintensivierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrophobierende Imprägnierung der vorbereiteten Flächen 
mit einer Silanemulsion in Cremeform mit 
farbtonintensivierender Wirkung.

Produkt: Remmers Funcosil FC plus
oder glw.

Eigenschaften:
Hoch wasserabweisend
Wasserdampfdiffusionsoffen
Verbessert die Frost-/Tausalzbeständigkeit
Ausgezeichnetes Eindringvermögen
UV-beständig
Alkalibeständig

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) Ca. 0,86
Wirkstoffbasis Silan/Siloxan
Wirkstoffgehalt M.-% ca. 40
Flammpunkt > 61
pH-Wert Ca. 7,0 neutral

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
abhängig vom Untergrund:
ca. 0,15 - 0,3 l/m² Remmers Funcosil FC plus <0712>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.2 *** 
006003 Begrenzt kapillarbremsende Imprägnierung mit
Fassadencreme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrophobierende Imprägnierung der vorbereiteten Flächen 
mit einer Silanemulsion in Cremeform mit begrenzt kapillarbremsender Wirkung.

Produkt: Remmers Funcosil FC Historic
oder glw.

Eigenschaften:
w-Wert-reduzierend
Wasserdampfdiffusionsoffen
Kein Abperleffekt
Ausgezeichnetes Eindringvermögen
UV-beständig
Alkalibeständig

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) Ca. 0,825
Wirkstoffbasis Silan/Siloxan
Wirkstoffgehalt M.-% Ca. 20
Flammpunkt > 61

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
abhängig vom Untergrund:
ca. 0,15 - 0,2 l/m² Remmers Funcosil FC Historic <0611>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.3 *** 
006004 Adaptiv hydrophobierende Imprägnierung
mit Fassadencreme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Imprägnierung der vorbereiteten Flächen 
mit einer Silanemulsion in Cremeform zur 
untergrundspezifisch adaptierten Hydrophobierung.

Produkt: Remmers Funcosil FC pro
oder glw. 

Eigenschaften:
Angepasst kapillartransportreduzierend
Wasserdampfdiffusionsoffen
Ausgezeichnetes Eindringvermögen
UV-beständig
Alkalibeständig

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) Ca. 0,82 - 0,90 je nach Formulierung
Wirkstoffbasis Silan/Siloxan
Wirkstoffgehalt M.-% Nach Voruntersuchung objektspezifisch eingestellt
Flammpunkt > 61

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
abhängig vom Untergrund:
ca. 0,15 - 0,2 l/m² Remmers Funcosil FC pro <0703>

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.4 *** 
006005 Hydrophobierende, lösemittelhaltige Imprägnierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrophobierung der vorbereiteten Flächen
mit einem Imprägniermittel auf Silan-Siloxanbasis
mit geruchsneutralem Lösemittel.

Produkt: Remmers Funcosil SNL geruchsneutral
oder glw. 

Eigenschaften:
Verbessert die Frost-/Tausalzbeständigkeit
Hoch wasserabweisend
Wasserdampfdiffusionsoffen
Ausgezeichnetes Eindringvermögen
UV-beständig
Alkalibeständig
Geruchsneutral

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) ca. 0,78
Auslaufzeit s im DIN 4 Becher  ca. 11
Wirkstoffbasis Silan/Siloxan
Wirkstoffgehalt M.-% ca. 7
Flammpunkt °C > 61

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
abhängig vom Untergrund:
Remmers  Funcosil SNL geruchsneutral <0641>
Ziegelmauerwerk, feinporös: mind. 0,8 l/m²
Ziegelmauerwerk, grobporös: mind. 1,0 l/m²
Kalksandstein glatt: mind. 0,5 l/m²
Kalksandstein bruchrau, bossiert: mind. 0,7 l/m²
Putz: mind. 0,5 l/m²
Porenbeton: mind. 1,0 l/m²
Faserzement: mind. 0,3 l/m²
Beton-Modulstein: mind. 1,2 l/m²
Naturstein feinporös: mind. 0,6 l/m²
Naturstein grobporös: mind. 1,5 l/m²
(Der Imprägniermittelbedarf ist an einer repräsentativen Probefläche zu ermitteln!)

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.5 *** 
006006 Hydrophobierende Imprägnierung für
lösemittelempfindliche Baustoffe
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrophobierung der vorbereiteten Flächen
mit einem Imprägniermittel auf Silan-Siloxanbasis
für lösemittelempfindliche Baustoffe.

Produkt: Remmers Funcosil SN
oder glw. 

Eigenschaften:
Hoch wasserabweisend
Wasserdampfdiffusionsoffen
UV-beständig
Alkalibeständig
Verträglich für lösemittelempfindliche Baustoffe 
wie Polystyrol oder Bitumen

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) ca. 0,80
Auslaufzeit im DIN 2 Becher  51 sec.
Wirkstoffbasis Silan/Siloxan
Wirkstoffgehalt M.-% ca. 7
Flammpunkt < 21

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
abhängig vom Untergrund:
Remmers  Funcosil SN <0604>
Kalksandstein glatt mind. 0,5 l/m²
Kalksandstein Bruchrau mind. 0,7 l/m²
Faserzement mind. 0,3 l/m²
Beton mind. 0,5 l/m²
Ziegelmauerwerk feinporös mind. 0,8 l/m²
Wärmedämmputze mind. 0,6 l/m²
Leichtbeton mind. 1,0 l/m²
Porenbeton mind. 1,0 l/m²
(Der Imprägniermittelbedarf ist an einer repräsentativen Probefläche zu ermitteln!)

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.6 *** 
006007 Farbtonintensivierende, verfestigende Hydrophobierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrophobierende Imprägnierung der vorbereiteten Flächen
mit einem Imprägniermittel, farbtonvertiefend und 
leicht verfestigend.

Produkt: Remmers Funcosil AS
oder glw.

Eigenschaften:
Wasserabweisend
Wasserdampfdiffusionsoffen
UV-beständig
Alkalibeständig

Produktkenndaten:
Feststoffgehalt 10 M.-% im angelieferten Zustand
Feststoffgehalt   8,5 M.-% im ausreagierten Zustand
Dichte (20 °C) 0.8
Auslaufzeit im DIN 2 Becher 67sec.
Auslaufzeit im DIN 4 Becher 11sec.
Wirkstoffbasis Silan/Siloxan/Acrylat
Wirkstoffgehalt M.-% ca. 11
Flammpunkt > 30

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
abhängig vom Untergrund:
Remmers  Funcosil AS <0640>
Alte Ziegel mind. 0,5-1,0 l/m²
Alte Klinker mind. 0,2-0,5 l/m²
Waschbeton mind. 0,25 l/m²
Kalksandstein innen mind. 0,5 l/m²
(Der Imprägniermittelbedarf ist an einer repräsentativen Probefläche zu ermitteln!)

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Alternativposition 001.7 *** 
006008 Hydrophobierende Imprägnierung in
wässriger Emulsionform
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hydrophobierende Imprägnierung der vorbereiteten Flächen
mit einem Imprägniermittel in wässriger Emulsionform.

Produkt: Remmers Funcosil WS
oder glw. 

Eigenschaften:
Wasserabweisend
Wasserdampfdiffusionsoffen
Lösemittelfrei
UV-beständig
Alkalibeständig

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) 1
Wirkstoffbasis Silan/Siloxan
Wirkstoffgehalt M.-% ca. 10
pH-Wert ca. 7,0 neutral

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
abhängig vom Untergrund:
Remmers  Funcosil WS <0614>
Kalksandstein glatt: mind. 0,5 l/m²
Kalksandstein bruchrau: mind. 0,7 l/m²
Ziegelsichtmauerwerk: mind. 0,8 l/m²
Ziegel grobporös: mind. 1,5 l/m²
Leichtbeton: mind. 1,0 l/m²
Naturstein feinporös: mind. 0,8 l/m²
Naturstein grobporös: mind. 1,5 l/m²
(Der Imprägniermittelbedarf ist an einer repräsentativen Probefläche zu ermitteln!)

Einheit: m2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*** Bedarfsposition ***
006009 Wässrige, semipermanente
Graffiti-Schutzimprägnierung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aufbringen einer wässrigen, semipermanenten
Graffiti-Schutzimprägnierung auf den vorbereiteten Untergrund.

Produkt: Remmers Graffiti-Schutz 
oder glw.

Eigenschaften:
Wasserabweisend
Wasserdampfdiffusionsoffen
Erleichtert Graffitientfernung mit Heißwasser-Strahlen
Lösemittelfrei
UV-beständig
Alkalibeständig
BASt gelistet

Produktkenndaten:
Dichte (20 °C) 1,00 g/cm³
Auslaufzeit im DIN 4 Becher ca. 11 sec.
Wirkstoffbasis Silan/Siloxan/Wachs
Wirkstoffgehalt M.-% ca. 10
pH-Wert Ca. 8,5 neutral

Angebotenes Produkt:______________

Produkt / Verbrauch:
abhängig vom Untergrund:
Remmers Graffiti-Schutz <0685>
Klinker: ca. 0,1 - 0,2 l/m²
Naturstein: ca. 0,3 - 0,8 l/m²
Ziegel: ca. 0,2 - 0,5 l/m²
Beton: ca. 0,2 - 0,3 l/m²
(Der Imprägniermittelbedarf ist an einer repräsentativen Probefläche zu ermitteln!)

Einheit: m2